KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 I. 



21 



liksom de pulverformiga, voro ej förut särskildt torkade, utan höllo hygroskopisk 

 fugtighet. 



Sedan apparaten blifvit så förberedd, fylldes den inre cylindern med destilleradt 

 vatten och fick stå till dess vattnet, som emellanåt omrördes, ungefärligen antagit rummets 

 temperatur (omkring 17° C), eller nogare uttryckt, till dess vattnets temperatur ej ändra- 

 des med mer än 0,o5° under 10 minuter. Derefter nedsänktes apparaten i ett större kärl, 

 fylldt med vattendränkt snö, och betäcktes med en pappskifva c, försedd med hål för ter- 

 mometern, som sedan observerades för hvarje minut. Temperaturförändringen i a yttrade 

 sig företrädesvis vid kärlets botten, dit det afkylda vattnet nedsjönk, och termometern var 

 derföre nedförd ända till bottnen. Efter 10 minuters förlopp borttogs papplocket och 

 vattnet i a omrördes med termometern. Af skillnaden mellan vattnets så bestämda me- 

 deltemperatur vid försökets slut och dess temperatur vid försökets början bedömdes huf- 

 vudsakligen ämnets värmeisoleringsförmåga, men äfven de vid hvarje minuts början obser- 

 verade förändringarne i bottenlagrets temperatur voro för frågan upplysande. 



Två försöksserier anstäldes, vid hvilka det isolerande lagrets tjocklek var betydligt 

 olika. Vid båda begagnades samma yttre cylinder, hvars diameter var 128 och höjd 171 

 mm. Vid serie I användes en inre cylinder af 114 mm. diameter och 164 min. höjd, som 

 innehöll 1500 cc. vatten. Det isolerande lagrets tjocklek var då ungefär 6 1 2 mm. Men 

 emedan denna tjocklek ej syntes tillräcklig för det af sedda ändamålet, ökades den till 13,5 

 mm. vid serie II, i det att en inre cylinder af mindre dimension då begagnades, som inne- 

 höll 1140 cc. vatten. Det hade visserligen varit lämpligare, om ej den inre, utan den 

 yttre cylinderns dimension varierats, emedan den genomgångna värmemängden i så fall 

 blifvit fördelad på samma vattenmängd vid bada serierna. För att i detta afseende göra 

 dem mer jemförliga, har jag emellertid äfven beräknat huru stor förändringen i vattnets 

 medeltemperatur vid serie II i så fall skulle hafva blifvit, och dervid också tagit i unge- 

 färlig beräkning inflytandet af den tillökning i omkrets, som det värmeisolerande lagret da 

 skulle hafva erhållit, ehuru detta inflytande här blott blir obetydligt. 



I följande tabell hafva de värmeisolerande ämnena blifvit ordnade efter deras verk- 

 samhet. Ehuru flera af dem, särskildt deribland de mest verksamma, knappast kunde 

 ifrågakomina till användning för djupvattenhemtares värmeisolering på grund af andra skäl, 

 upptogos de dock för jämförelses skull vid försöken. 



Serie 1; det isolerande lagret* tjocklek — 6\ 2 mm. 



Det isolerade lagret var. 



Cl- U* O: x 



»'os <t 



-■ :?; 



Observerad förändring af undre vattenlagrets temperatur 

 efter minuter. 



Destilleradt vatten 



Vattendränkt filt, samma slag som 19 



Fin quartz-sand (sjösand) 



Paraftin, färglös, smältpnnkt 55° 



Vax, vanligt oblekt 



Kautschuk, askhalt 22% = Ca O, CO . 



-1.» 

 3.4 



-'.3 



.'.a 



1,6 



u 



1 



0,i 

 0,a 



0,3 



0,0 



0,o 



0,7 1.7 



0,9 — 



0,9 1,7 



O.l 0.8 



0.1 o.;, 



2,7 

 1,9 



1,8 



0,8 



2,3 

 2,9 

 1,6 



1.. 



1,9 

 1,6 



2,2 



